稳定过滤阶段第一个周期的阻力曲线如图 8所示ꎬ涤纶滤料的初始阻力略高于纳米涤纶滤料ꎬ而第一个周期阻力增长速度远远高于涤纶纳米滤料ꎬ涤纶滤料需要 11􀆱 7 min 完成第一个周期ꎬ纳米涤纶滤料需要 19􀆱 2 min 完成第一个周期ꎬ时间相差将近一倍.图 8　 稳定过滤第一个周期阻力曲线Fig􀆱 8　 Resistance curves in the first cycle of stabilized stage稳定过滤阶段 30 个周期残余阻力如图 9 所示. 随着过滤周期的增加ꎬ纳米涤纶滤料的残余阻力变化幅度不大ꎬ基本趋于稳定ꎬ涤纶滤料的残余阻力仍呈增长趋势. 稳定阶段纳米涤纶滤料的粉尘剥离率为 99􀆱 89% ꎬ涤纶滤料的粉尘剥离率为 98􀆱 57% .图 9　 稳定过滤 30 个周期的残余阻力Fig􀆱 9　 Residual resistance of 30 cycles in stabilizedstage图 10 为稳定过滤过程完成 30 个周期对应需要的时间. 纳米涤纶滤料需要的时间远大于涤纶滤料ꎬ对于各个周期的时间ꎬ纳米涤纶滤料 30 个周期呈稳定趋势ꎬ而涤纶滤料 30 个周期呈现明显5 6 6 1 第 11 期 　 　 　 郭颖赫等: 纳米纤维膜对滤料性能影响的实验研究 　 　下降趋势.经过老化阶段脉冲喷吹ꎬ纳米涤纶滤料残余阻力与完成 30 个过滤周期需要的时间基本恒定ꎬ降低了喷吹清灰的能耗和对滤料的机械损伤ꎬ延长了使用寿命ꎬ与涤纶滤料相比ꎬ表现出优异的过滤性能.D 过程纳米膜滤料过滤效率为 100% ꎬ普通涤纶滤料过滤效率为 99􀆱 81% . 纳米涤纶滤料效率明显高于涤纶滤料.图 10　 稳定过滤各周期需要的时间Fig􀆱 10　 Cycling time required for stabilization stage3　 结　 　 论1) 通过静电纺丝的方法ꎬ将涤纶纳米纤维膜纺制于涤纶滤料上ꎬ在涤纶滤料与纳米纤维膜之间加入无纺布胶ꎬ经过热压处理ꎬ成功制备了“三明治”结构的纳米涤纶滤料.2) 洁净过滤阶段ꎬ纳米膜虽然增加了滤料的初始阻力ꎬ但由于纳米膜致密且带有静电ꎬ对颗粒物具有吸附作用ꎬ容易形成粉尘层ꎬ使得前 15 个周期阻力增长较快ꎬ且纳米涤纶滤料完成各个周期需要的时间少于涤纶滤料ꎻ后 15 个周期纳米涤纶滤料过滤性能趋于稳定ꎬ阻力增长逐渐平稳ꎬ且完成各个周期需要的时间大于涤纶滤料.3) 老化阶段纳米涤纶滤料的老化程度小于涤纶滤料ꎬ此阶段纳米涤纶滤料和普通涤纶滤料阻力分别增长了81􀆱 9 Pa 和112􀆱 3 Paꎬ增长率分别为 66􀆱 4% 和 172􀆱 0% .4) 稳定过滤阶段ꎬ涤纶滤料的阻力高于纳米涤纶滤料. 纳米涤纶滤料的残余阻力以及完成 30个周期需要的时间基本趋于稳定ꎬ与涤纶滤料相比ꎬ阻力增长缓慢ꎬ残余阻力稳定ꎬ降低了喷吹清灰的能耗以及对滤料的机械损伤ꎬ具有良好的过滤性能.　 　 5) 无论是洁净过滤阶段还是稳定过滤阶段ꎬ纳米涤纶滤料的粉尘剥离率均高于涤纶滤料ꎬ过滤性能良好.参考文献:[ 1 ]　 Mage DꎬOzolins GꎬPeterson Pꎬet al. Urban air pollution inmegacities of the world[J]. Atmospheric Environmentꎬ1997ꎬ30(5):681 -686.[ 2 ]　 Wang J Lꎬ Zhang Y Hꎬ Shao Mꎬ et al. Quantitativerelationship between visibility and mass concentration ofPM2.5 in Beijing[J]. Journal of Environmental Sciencesꎬ2006ꎬ18(3):475 -481.[ 3 ]　 Chana C KꎬYao X. Air pollution in megacities in China[J].Atmospheric Environmentꎬ2008ꎬ42(1):1 -42.[ 4 ]　 柳静献ꎬ毛宁ꎬ常德强ꎬ等. 高密面层结构对针刺毡滤料性能影响的实验研究[J]. 东北大学学报(自然科学版)ꎬ2011ꎬ32(1):1030 -1034.( Liu Jing￣xianꎬ Mao Ningꎬ Chang De￣qiangꎬ et al.Experimental study on the effect of high￣density surfacesstructure on filtration performance of needle￣punched felt[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science)ꎬ2011ꎬ32(1):129 -132.[ 5 ]　 Liu J Xꎬ Pu D Y Hꎬ Wang J. Removal of airbornenanoparticles by membrane coated filters[J]. Science of theTotal Environmentꎬ 2011ꎬ409(22):4868 -4874.[ 6 ]　 Barhate Rꎬ Ramakrishna S. Nanofibrous filtering media:filtration problems and solutions from tiny materials [ J].Journal of Membrane Scienceꎬ2007ꎬ296(1/2):1 -8.[ 7 ]　 Podgorski AꎬBalazy AꎬGradon L. Application of nanofibersto improve the filtration efficiency of the most penetratingaerosol particles in fibrous filters[J]. Chemical EngineeringScienceꎬ2006ꎬ61(20):6804 -6815.[ 8 ]　 Subbiah TꎬBhat G SꎬTock R Wꎬet al. Electrospinning ofnanofibers[J]. Journal of Applied Polymer Scienceꎬ2005ꎬ96(2):557 -569.[ 9 ]　 Huang Z MꎬZhang Y Zꎬ Kotaki Mꎬ et al. A review onpolymer nanofibers by electrospinning and their applicationsin nanocomposites[J]. Composites Science & Technologyꎬ2003ꎬ63(15):2223 -2253.[10] Lu PꎬDing B. Applications of electrospunfibers[J]. RecentPatents on Nanotechnologyꎬ2008ꎬ2(3):169 -182.[11] Li LꎬFrey M WꎬGreen T B. Modification of air filter mediawith nylon￣6 nanofibers[J]. Journal of Engineered Fibersand Fabricsꎬ2006ꎬ1(1):1 -22.[12] Nakata KꎬKim S HꎬOhkoshi Yꎬet al. Electrospinning of poly(ether sulfone)and evaluation of the filtration efficiency[J]...